466 NOUVELLES RECHERCHES 



face de réchaiitilloii (Méthode Brinell). Nous avons employé. 

 M. Benoît et moi, la première méthode en vue de déterminer 

 l'effort longitudinal que pouvaient subir des fils géodésiques 

 sans éprouver de déformations permanentes. Le procédé que 

 nous avons mis en œuvre, et qui permettait de déceler très 

 aisément des déformations de l'ordre du millionième, nous avait 

 montré qu'un invar modérément écroui résiste indéfiniment à 

 une traction de 20 kg, sous le diamètre ordinaire de nos fils, 

 alors qu'un effort de 30 kg produit, au bout de quelques 

 heures, des déformations permanentes de l'ordre du millionième. 

 Le phénomène étudié est complexe, puisqu'on part d'un fil pri- 

 mitivement enroulé, et dont la forme naturelle est celle d'un 

 arc de circonférence. La première rectification produit une 

 extension de la fibre interne et une compression de la fibre 

 externe ; puis, la traction augmentant, la fibre externe passe 

 peu à peu en extension, tandis que la déformation va constam- 

 ment en croissant pour la fibre interne. 



Les mesures que nous avons faites exigeaient une assez 

 grande longueur de fil, le montage, à ses extrémités, d'échelles 

 divisées, puis des observations répétées. J'ai employé, plus 

 tard, un procédé simple et très expéditif, consistant à enrouler 

 le fil sur un diamètre déterminé, et à le laisser s'étendre libre- 

 ment. La connaissance du diamètre de forcement et de celui de 

 la libre expansion permet des conclusions intéressantes sur le 

 degré d'écrouissage du fil. 



Pour leur transport, les fils géodésiques sont enroulés sur un 

 diamètre qui est généralement de 500 mm. Si leur diamètre 

 naturel d'enroulage est supérieur à ce dernier, la hbre interne 

 sera comprimée dans l'enroulage forcé pour le transport et dis- 

 tendue dans l'emploi du fil ; on pourra choisir le diamètre 

 naturel de manière à faire intervenir des déformations du même 

 ordre, et à rester ainsi le plus loin possible de la limite de défor- 

 mation permanente. 



L'enroulage est fait en usine de manière à donner au fil un 

 diamètre naturel de 80O mm environ. Dans ces conditions, un 

 fil bien écroui reste toujours très loin de sa première déforma- 

 tion permanente. 



Aussi longtemps que la déformation reste élastique, il semble 



